281 



que desprende con la disolucion de sal amoniaco, yen particu- 

 lar con el acido clorhidrico, gas hidrogeno siliciado; y un 

 siliciuro de magnesio, que con el acido clorhidrico forma hi- 

 drogeno libre y oxido de siliceo. Esle se halla siempre con- 

 lenido en la espuma que se fornaa cuando se prepara el hi- 

 drogeno siliciado, y es ademas la causa de esa abundanle espuma 

 que produce dicha masa. 



En una de las preparaciones de la escoria propia para 

 preparar el gas, verificada en mayor escala que de ordinario, 

 se ha enconlrado, evidentemenle a consecuencia de la alia 

 temperatura que ha tenido lugar en el momenlo de la reduc- 

 cion, gran niimero de globulillos negros melalicos, pcro que 

 reunidos todos apenas pesan 1 gramo. A semejanza de la es- 

 coria, los globulos desprendian vivamente un gas que se infla- 

 maba esponlanearaente, y se disolvian, no dejando sino oxido 

 de siliceo, pero no siliceo metalico. Como en muchos punlos se 

 advertia magnesio libre, se han tratado 0,594 gramos por la 

 disolucion de sal amoniaco concentrado, mientras el residuo 

 ha desprendido hidrogeno. La accion se ha verificado desde 

 luego con produccion considerable de calor y desprendimiento 

 de amoniaco. El residuo, insoluble en la sal amoniaco, pesaba 

 0,189 gramos, y por lo tanlo era de 348 por 100. 



Este residuo consislia en un agregado de octaedros regula- 

 resoscurosde plomo, perceptibles a la simple visla. Los 0,189 

 gramos se disolvian en el acido clorhidrico con un vivo des- 

 prendimiento de gas, que al pronto no se inflamaba, pero que 

 muy poco despues se inllama espontaneamente con una fuerte 

 esplosion. No quedo reslo alguno de siliceo, sino linicamente 

 oxido de siliceo bianco y pulverulenlo. Esle oxido dio despues 

 de la calcinacion 0,124 gramos de acido silicico = 0,058, 6 scan 

 30 por 100 de siliceo. 



El fosfato de magnesio precipitado de la disolucion, peso 

 despues de la calcinacion 0,463 b'"=0, 100, 6 52,9 por 100 de 

 magnesio. DelOO partes del compuesto empleado, solo faltabau 

 pues 16,7, Si se supone que eslas so componian de siliceo que 

 se desprendio en forma de hidrogeno siliciado, y se anaden 

 las 30,6 por 100 de siliceo oblenido, esle compuesto cristali- 

 zado constara por consiguiente de 



